Source: http://docplayer.es/103529-1-introduccion-sobre-hormigon-autocompactante-hac-y-hormigon-reforzado-con-fibras-hrf.html
Timestamp: 2017-04-24 00:28:39+00:00

Document:
1. INTRODUCCIÓN SOBRE HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE (HAC) Y HORMIGÓN REFORZADO CON FIBRAS (HRF). - PDF
Download "1. INTRODUCCIÓN SOBRE HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE (HAC) Y HORMIGÓN REFORZADO CON FIBRAS (HRF)."
Miguel Ángel Duarte Acuña
1 1. INTRODUCCIÓN SOBRE HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE (HAC) Y HORMIGÓN REFORZADO CON FIBRAS (HRF) IDEAS BÁSICAS SOBRE HAC Y HRF Introducción En primer lugar, se incluirá una introducción general sobre el HAC y el HRF, un planteamiento básico de sus características desde el punto de vista del comportamiento en estado fresco, así como una justificación de su interés en la construcción. A continuación se realizará un estudio bibliográfico detallado de las diferencias esperables entre características mecánicas de los HAC y las de un HT equivalente, así como la definición de los parámetros de composición que pueden ser la causa del comportamiento diferenciado. Evidentemente se hará especial hincapié en la revisión sobre comportamiento estructural de elementos de HAC y HRF y especialmente frente a cortante Conceptos básicos HAC. El empleo de un hormigón que pudiera ser colocado sin utilizar ningún tipo de medios de compactación, y que simplemente por gravedad llenase los moldes de las piezas sin sufrir defectos de hormigonado ni segregación, nació con los trabajos del profesor Okamura en Japón, que a partir de 1983 desarrolló esta línea de investigación, consiguiendo en 1988 un prototipo de hormigón colocable en obra sin utilizar medidas de compactación. Se define como hormigón autocompactante (HAC) como aquel hormigón que, como consecuencia de una dosificación estudiada y del empleo de aditivos superplastificantes específicos, se compacta por la acción de su propio peso, sin necesidad de energía de vibración ni de cualquier otro método de compactación, no presentando segregación, bloqueo de árido grueso, sangrado, ni exudación de la lechada. (Art. 1. Anejo 17. EHE 08). El hormigón autocompactante (HAC) es utilizado ya con gran profusión en las empresas de prefabricados de hormigón cubriendo en España del orden de 50% de la cota de mercado. Sin embargo, su entrada en el campo del hormigón preparado está siendo muy lenta. Desde el punto de vista de los ingenieros y arquitectos que redactan los proyectos, no existía una norma a la que ceñirse. Además, gran parte de los laboratorios acreditados no están preparados para realizar con garantías el control del HAC, precisamente por este vacío normativo. Por otra parte, cabe recordar el papel que juegan en la edificación las OCT s (organismos de control técnico), y aunque es cierto que la Instrucción EHE permite a los Autores del Proyecto y Direcciones de Obra, 22 en el Art.1, emplear sistemas de cálculo, disposiciones constructivas, etc., diferentes a los citados en la mencionada Instrucción, es siempre bajo su responsabilidad y previa justificación de que no se reducen los niveles de prestaciones, lo que supone una gran responsabilidad que no todo el mundo está dispuesto a asumir. La aparición de un anejo específico dedicado a la utilización del HAC en la EHE 2008, y normalización de los métodos de ensayo debería marcar un punto de inflexión en esta tendencia de cara a utilizar el HAC como hormigón habitual en obra HRF. Los hormigones y morteros de cemento tienen como característica principal su elevada resistencia a compresión, pero escasa resistencia a tracción. Dichos hormigones y morteros son reforzados con armaduras convencionales de acero para soportar esfuerzos de tracción, generando un refuerzo continuo de gran efectividad y utilidad en la construcción de estructuras para edificación y obra civil. Según el ACI 116R 00, el HRF es una combinación de cemento hidráulico, agua, áridos finos y gruesos, aditivos, adiciones y fibras dispersas aleatoriamente orientadas. Las fibras pueden ser naturales o artificiales según su naturaleza y tienen como fin reforzar la masa del cemento incrementando la resistencia a la tracción disminuyendo la fisuración y aumentando la tenacidad mediante la transmisión de esfuerzos a través de la sección fisurada. Por otro lado la adición de fibras disminuye los efectos de la retracción por fraguado y aumenta la resistencia al impacto y la resistencia a la fatiga. La norma ASTM C 1116 define las fibras como: Filamentos finos y alongados en forma de haz, malla o trenza, de algún material natural o manufacturado que pueda ser distribuido a través de una mezcla de hormigón fresco. A su vez, la norma ACI 544 considera como fibras para el hormigón los filamentos discontinuos de acero, las fibras sintéticas, las de vidrio y las naturales. Mediante el avance progresivo de la tecnología se ha logrado crear una gran cantidad de materiales sintéticos, siguiendo la idea de reforzar los materiales constructivos, similar a la observada en el adobe, y así dar refuerzo discontinuo a hormigones y morteros. Las cantidades por volumen usadas de fibras en el hormigón varían dependiendo del tipo de fibra y de la finalidad del hormigón. Las fibras son elementos de corta longitud y pequeña sección que se incorporan a la masa del hormigón a fin de conferirle ciertas propiedades específicas. De una manera general se pueden clasificar como fibras estructurales, aquellas que proporcionan una mayor energía de rotura al hormigón en masa (en el caso de las fibras estructurales, la contribución de las mismas puede ser considerada en el cálculo de la respuesta de la sección de hormigón), o fibras no estructurales, a aquellas que sin considerar en el cálculo esta energía suponen una mejora ante determinadas 3 3 propiedades como por ejemplo el control de la fisuración por retracción, incremento de la resistencia al fuego, abrasión, impacto y otros. (Anejo 14. EHE 08). Las características geométricas de las fibras (Longitud (l f ), Diámetro equivalente (d f ), Esbeltez (λ)), se establecerán de acuerdo con UNE y UNE (Anejo 14. EHE 08). Por otro, de acuerdo con su naturaleza las fibras se clasifican en: Fibras de acero. Fibras poliméricas. Otras fibras orgánicas. Se define además la longitud crítica, Lc, como la longitud de la fibra que cumple las siguientes hipótesis. Si, L<Lc, la fibra saldrá de la matriz por falta de adherencia y si por lo contrario, L>Lc, la fibra fallará por tracción. La adherencia es mayor en fibras de superficie rugosa que presenten extremos agrandados. La orientación de la fibra también es un factor importante para su efectividad siendo máximo el beneficio cuando la fibra está posicionada y paralelamente al esfuerzo de tracción aplicado y es de menor influencia cuando se orientan al azar en tres dimensiones. Figura 1.1. Acción de la fibra en el proceso de fisuración. Las fibras que más se utilizan son de acero, de vidrio y de polipropileno y por otro lado las de Carbono y Aramida. Las propiedades de las mismas son las que se muestran en la Tabla 1.1: Tipo de Fibra Densidad Resistencia a Tracción (Mpa) Módulo de Elasticidad (Gpa) Alargamiento % Acero Vidrio Polipropileno Carbono Aramida Hormigón a a a a a 80 8 a a a a a 4 Tabla 1.1. Características mecánicas de las fibras más usuales. 4 4 Las fibras de acero, en dosificaciones que oscilan entre 2% y 0,25 en volumen, han mostrado dar al hormigón mejoras en la resistencia, flexotracción y una mayor ductilidad cuando el mismo esta solicitado a compresión, así como importantes beneficios en caso de impacto. Como se observa en la figura 1.2, un hormigón reforzado con fibras puede soportar cargas de flexión mayores que aquella en la cual aparece la primera fisura en la matriz, incrementando además su tenacidad entendida como la capacidad que posee el hormigón de soportar carga (área bajo la curva carga deformación). Figura 1.2. Curvas típicas Carga Deformación en hormigón reforzado con fibras (HRF). En los últimos cuarenta años han salido al mercado una gran variedad de fibras sintéticas entre las que se pueden mencionar las fibras acrílicas, de carbono, de poliéster, de vidrio, de polietileno, de nylon, de polipropileno, entre otras. Dentro de los hormigones reforzados con fibras, los reforzados con fibras de acero convencional (HRFA) son los más adecuados y utilizados con fines ingenieriles por lo que serán en los que centraremos este trabajo Propiedades y caracterización. Figura 1.3. Fibras de acero convencional. Como se desprende de su definición, el HAC tiene tres propiedades intrínsecas básicas (Art.31. Anejo 17. EHE 08): Fluidez o habilidad de fluir sin ayuda externa y llenar el encofrado (capacidad de llenado: Es la capacidad que el hormigón debe tener a la hora de fluir dentro del 55 encofrado rellenando todas las superficies. Por un lado esta propiedad garantiza la calidad del acabado, de manera que este presentará una superficie lisa, con color homogéneo y libre de coqueras. Por otra parte, las armaduras deben estar perfectamente recubiertas evitando la ocurrencia de bolsas de aire en la parte inferior de las mismas). Se caracteriza mediante ensayos de escurrimiento según UNE o de ensayos de escurrimiento en embudo en V, según UNE Además de que la pasta tenga una excelente deformabilidad, para conseguir una buena capacidad de llenado, también debe tenerse en cuenta la fricción entre las partículas. Para hacer que el hormigón se deforme bien, es beneficioso reducir la fricción entre las partículas sólidas: árido grueso, árido fino y finos. Para reducir la fricción entre áridos, es necesario reducir la posibilidad de contacto entre las partículas de árido. Una manera de conseguirlo es aumentando la distancia entre las partículas de árido reduciendo el contenido de áridos o, en otras palabras, aumentando el contenido de pasta. Resistencia al bloqueo o habilidad de pasar entre las barras de armadura (capacidad de paso: Se define como la capacidad que el hormigón debe tener para pasar por sitios estrechos sin que el contacto entre los áridos cause el bloqueo de la mezcla. La obtención de esta propiedad se da incrementando la fluidez de la pasta con la utilización de superplastificantes, reduciendo el volumen de árido grueso de la mezcla y ajustando el diámetro máximo del árido en función de los espacios por donde el hormigón debe pasar. Así, la geometría de la pieza a hormigonar y la distribución de las armaduras son los principales factores a tenerse en cuenta). Se caracteriza mediante ensayos del escurrimiento con anillo J, según UNE y mediante ensayos de la caja en L, según UNE Estabilidad dinámica y estática, o resistencia a la segregación, que le permite alcanzar finalmente una distribución uniforme del árido en toda su masa. Esta propiedad está relacionada con la estabilidad del hormigón. En un HAC la mezcla debe permanecer homogénea durante y tras el proceso de hormigonado sin que ocurra separación de los áridos o exudación. En cuanto al HRF, las propiedades destacables del hormigón en estado fresco son la consistencia, docilidad y la homogeneidad, como cualquier hormigón. Se define como consistencia o cohesión a la aptitud de un hormigón para conservar las posiciones relativas de sus componentes en estado fresco. La docilidad es la propiedad del hormigón fresco que define la aptitud de un hormigón para admitir deformaciones plásticas, adaptándose a la forma del molde, bajo determinadas condiciones de compactación sin perder su homogeneidad. En referencia a la homogeneidad del hormigón fresco éste se considera homogéneo cuando en cualquier parte de su masa la composición es similar. En HRFA, la homogeneidad se puede ver afectada por tres causas fundamentales: 66 1. Segregación de los componentes: el riesgo de segregación aumenta si se incrementa el tamaño máximo del árido, se adopta una granulometría discontinua o se dispone un volumen insuficiente de pasta de cemento; 2. Exudación: esta se produce cuando el volumen de agua empleada en el amasado es superior al que el cemento y los áridos (en particular la fracción fina) son capaces de retener por absorción y adsorción; 3. Formación de bolas o erizos: se produce por una concentración local de fibras entrecruzadas o enmarañadas. Existen distintos métodos de ensayo y control de calidad del HRF. Existen ensayos para la medida de: la consistencia, la flexotracción, la tenacidad a compresión, la resistencia a compresión, índice de tenacidad, resistencia a cortante, del contenido de fibras de acero, de la resistencia a punzonamiento sobre placa y para el control del hormigón. Para más información sobre los ensayos, consúltese PFC, A. Beltrán (2008) Materiales para fabricar un HAC y un HRF. Los componentes del HAC son los mismos que los del hormigón estructural convencional (HT), aunque las proporciones de los mismos pueden variar respecto a las habituales para estos últimos, caracterizándose el HAC por un menor contenido de árido grueso, un mayor contenido de finos minerales y, en general, un menor tamaño máximo de árido. (Art Anejo 17. EHE 08). El uso de un aditivo superplastificante es requisito fundamental en el HAC, sin ellos será imposible obtener un HAC. En ocasiones, puede ser conveniente el uso de un aditivo modulador de la viscosidad (minimiza lo defectos de la variación del contenido de humedad, el contenido de finos, haciendo que sea más robusto). Se debe conocer la compatibilidad con el cemento y las adiciones y en el caso de utilizar más de un aditivo, se debe constatar la compatibilidad entre ellos mediante la realización de ensayos previos. Por una parte el HRF tiene los mismos componentes de un HT con la única excepción de las fibras. Las propiedades de las fibras de acero convencional son: 1. Geométricas: teniendo en cuenta los parámetros de sección transversal, longitud, diámetro y esbeltez. Las fibras de acero tienen diámetros varían comúnmente entre 0.3 y 1mm y su longitud varía entre 25 y 75mm. 2. Mecánicas: como propiedades mecánicas cabe destacar la resistencia a tracción, que nunca será inferior a 310MPa. 77 La ductilidad permite valorar la aptitud de la fibra a la deformación que sufre durante su manipulación o mezclado. Se comprueba mediante el ensayo de doblado de la norma UNE /1. Los aceros que se usan convencionalmente para el refuerzo de hormigones mediante fibras son aceros al Carbono o inoxidables. Cabe destacar que estos hormigones tienen mayores contenidos de cemento y de agregado fino como así también tamaños menores de árido grueso. Las aguas empleadas en la fabricación de HRFA serán las mismas que las utilizadas en los hormigones tradicionales, no pudiéndose emplear el agua de mar. En el HRFA, la relación entre el tamaño máximo del árido grueso y la longitud de las fibras tiene gran influencia sobre la resistencia a flexotracción y la tenacidad por lo que las fibras deberán envolver al árido para asegurar su eficacia. Los resultados óptimos se consiguen cuando el tamaño máximo del árido es, aproximadamente, igual a la mitad de la longitud de la fibra (J.S.C.E. 1988). Generalmente el tamaño máximo de árido grueso empleado no es superior a 20mm (ACI 544, 3R 1993). En los HRFA el porcentaje de árido fino debe incrementarse respecto del usado en hormigones convencionales incrementando la relación árido fino/árido grueso. La incorporación de las adiciones en el HRFA provoca una mejora de la impermeabilidad del hormigón y por tanto su durabilidad, aumenta la cohesión del material y en consecuencia la adherencia fibra matriz, disminuyendo el riesgo de segregación y, en el caso particular de los hormigones proyectados, disminuye el porcentaje de rebote Ensayos del hormigón fresco. Las propiedades de los hormigones autocompactantes en estado fresco suelen medirse por una serie de ensayos que tratan de identificar la autocompactabilidad del hormigón, teniendo en cuenta tanto su capacidad para llenar los espacios del encofrado como para pasar a través de obstáculos sin perder su homogeneidad ni crear obstrucciones. Estos ensayos se podrían clasificar del siguiente modo: 88 Ensayos para la medida de las propiedades plásticas. Método de ensayo Característica medida Caja en L Caja en U Anillo en J Ensayo de flujo T 50 Índice visual de estabilidad IVE Extensión de flujo Tabla 1.2. Ensayos sobre medida de las propiedades (IECA, 2005). Ensayos para situaciones especiales. Método de ensayo Ensayo de estabilidad de pantalla Ensayo de Bleeding Embudo en "V" Anillo en "J" Capacidad para el paso y resistencia a formar obstrucciones Resistencia a la segregación, estabilidad y asentamiento. Resistencia a la migración de aire. Viscosidad Característica medida Segregación estática. Resistencia al asentamiento. Resistencia a la segregación dinámica. Capacidad de paso. Resistencia a formar bloqueos. Segregación dinámica. Capacidad de paso. Tabla 1.3. Ensayos especiales (IECA, 2005). A) Ensayo de extensión de flujo o del escurrimiento (UNE 83361:2007). Este ensayo es el más utilizado debido a la sencillez, y a utilizar el mismo cono que se utiliza para el ensayo de asiento en cono de Abrams habitual. Se utiliza el mismo cono que el utilizado para el asiento en cono de Abrams, utilizado una placa para realizar el ensayo de dimensiones suficientes (mínimo 800 x 800 mm) y 2 mm de espesor, pintando circunferencias de 200 mm y 500 mm de diámetro centradas y marcadas en la superficie. Adicionalmente se necesita un cronómetro con apreciación de segundos y una cinta métrica. Básicamente el ensayo consiste en rellenar el cono de Abrams de una sola vez centrado en la circunferencia de 200 mm de diámetro, practicando este relleno sin compactar de ninguna forma el hormigón. Se nivela el hormigón en la superficie y antes de que pasen 2 minutos se levanta verticalmente el cono de forma cuidadosa y continua (entre 2 y 3 segundos), dejando que el hormigón se extienda. Hay que determinar el tiempo que tarda el círculo de hormigón en alcanzar el círculo marcado de 500 mm de diámetro, y posteriormente se mide el diámetro del círculo final alcanzado, midiendo en dos diámetros perpendiculares y calculando la media. Con ello se obtienen dos parámetros de este ensayo, el valor T 50, es decir el tiempo que se tarda en alcanzar el círculo de 500 mm, y el diámetro final del hormigón extendido, ensayo que debe repetirse si difieren los dos diámetros medidos en más de 5 cm. 9 9 Figura 1.4. Ensayo de extensión de flujo o del escurrimiento (UNE 83361:2007). B) Determinación del tiempo de flujo. Ensayo del embudo en V (UNE 83364:2007). Este ensayo se realiza mediante el embudo cuyas dimensiones se reconocen en el dibujo, aunque existen variantes diferentes. Una vez cerrada la compuerta inferior, se llena de manera continua y sin ningún tipo de compactación, el embudo. Antes de que transcurran 10 segundos se realiza la apertura de la base y se mide el tiempo que tarda el volumen total del hormigón en salir. La toma de tiempos se realiza con un observador y un cronómetro, que observando la parte de arriba del embudo inicia la cuenta en el momento que abre la trampilla, y detiene la cuenta en el momento en que ve la luz en el fondo del cono. Cuando sea necesario, para conocer la pérdida de autocompactabilidad en el tiempo, conviene repetir el ensayo al menos 2 veces, en intervalos de 5 minutos. Figura 1.5. Determinación tiempo de flujo. Ensayo embudo en V (UNE 83364:2007). Dimensiones (mm) C) Ensayo de la caja en L (UNE 83363:2007). Este ensayo se realiza mediante una caja en L, tal y como se describe en la figura 1.6, provista de una serie de 2 ó 3 barras y una trampilla. Hay que realizar unas marcas longitudinales sobre el fondo de la caja a 200 y 400 mm. El ensayo se basa en determinar el tiempo que se tarda en alcanzar estas marcas, así como las alturas h 1 y h 2. Los tiempos t 20 y t 40 reflejan el grado de fluidez de la mezcla, y se recomiendan 10 10 valores t 20 <1,5 segundos y t 40 <2,5 segundos. El otro parámetro determinado es el cociente h 2 /h 1, y en función de él se definen dos clases de hormigones. Figura 1.6. Ensayo de la caja en L (UNE 83363:2007). Dimensiones de la caja L (en mm). D) Ensayo del anillo japonés (UNE 83362:2007). Para este ensayo se utiliza un anillo de 30 cm de diámetro y 12 cm de altura, el cual tiene unas barras perimetrales, tal y como puede verse en la figura 1.7. Sobre la misma placa utilizada para el ensayo de extensión de flujo, en la que se ha marcado, adicionalmente, una circunferencia de 300 mm de diámetro concéntrica con las indicadas en el ensayo de extensión de flujo, se coloca el cono utilizado para el asiento en cono de Abrams en el centro del anillo, en posición normal o invertida, y se rellena por simple caída. Una vez relleno se levanta y se deja salir el hormigón. El objeto del ensayo es obtener el diámetro final de extensión, atravesando la muestra de hormigón las barras, expresado como media de dos lecturas perpendiculares. Esta medida no debe ser inferior en más de 50 mm al valor obtenido en el ensayo de extensión de flujo realizado en condiciones normales, para demostrar la capacidad para pasar entre las armaduras sin que se produzca el bloqueo. Hay que medir también las alturas del hormigón en los extremos interiores y exteriores del anillo, tal y como se indica en la figura 1.8, en dos puntos pertenecientes, cada uno de ellos, a uno de los diámetros que se miden para obtener el diámetro final de extensión. El promedio de ambas determinaciones establece el valor de h 1 y h 2. Se obtiene un índice del ensayo en anillo igual a (h 1 h 2 ). Se considera que la capacidad de paso del hormigón es aceptable si (h 1 h 2 ) está entre 10 mm y 15 mm, pobre si es mayor que 15 mm y buena para valores inferiores a 10 mm. 11 11 Figura 1.7. Ensayo del anillo japonés (UNE 83362:2007). Figura 1.8. Definición de H1 y H2 en el anillo japonés. E) Ensayo de la caja en U (RILEM Tecnical Committee 174 SCC). Al igual que la Caja en L, la Caja en U evalúa la habilidad de paso entre las barras de acero, la capacidad de llenado y la resistencia a la segregación pero con un mayor nivel de exigencia en cuanto a la fluidez. El aparato está compuesto de dos compartimentos verticales separados por una sección armada y una compuerta. Las dimensiones de la caja U se muestran en la figura 1.9. El ensayo consiste en llenar el compartimiento alto A con la muestra de hormigón, manteniendo la compuerta cerrada. Tras un minuto de reposo se abre la compuerta, que separa los dos compartimentos, dejando que el hormigón fluya del compartimiento A al compartimiento B, pasando por la zona armada. Posteriormente se mide la altura final alcanzada por el hormigón en el compartimiento B. 12 12 Figura 1.9. Ensayo de la caja en U (RILEM Tecnical Committee 174 SCC) Tipificación de los hormigones HAC Para que un hormigón sea considerado como autocompactante debe cumplir simultáneamente las condiciones indicadas en la Tabla 1.4. La tipificación según el Anejo 17 de la EHE 08 de los hormigones autocompactantes es: T R/AC/TM/A, alternativamente: T R/(AC E+AC V+AC RB)/TM/A. Esta última nomenclatura indica sólo la exigencia de cumplir los requisitos mínimos para ser autocompactante, siendo: T= tipo de hormigón (HM, HA, HP) R= resistencia en MPa TM= Tamaño máximo de árido AC= Clase de autocompactabilidad que puede incluir consideraciones relativas a las distintas propiedades. A= Ambiente Así, sería posible un hormigón: HA 30/AC E2 V2/20/IIIa No todas las combinaciones E, V y RB son viables realmente. El HAC se caracteriza a partir del comportamiento en los ensayos de escurrimiento (observar una distribución uniforme del árido grueso y ningún tipo de segregación o exudación en el perímetro obtenido en el ensayo de escurrimiento) y embudo en V. 1313 Ensayo Parámetro medido Rango admisible Escurrimiento T50 T50 8seg df 550mm df 850mm Embudo en V TV 4seg TV 20seg Caja en L CbL 0,75 CbL 1, 00 Escurrimiento con anillo J djf df 50mm Tabla 1.4. Límites de autocompactabilidad. Anejo de la EHE. De acuerdo con los resultados de escurrimiento los hormigones se clasifican en las siguientes categorías: Criterio, según UNE Clase AC E1 550mm df 650mm AC E2 650mm df 750mm AC E3 750mm df 850mm Tabla 1.5. Clases de viscosidad. Anejo EHE. Se considera la clase AC E1 como la más adecuada para la mayor parte de los elementos estructurales que se construyen habitualmente. Se considera la clase AC E3 en los siguientes casos: Estructuras muy fuertemente armadas. Estructuras en las que el llenado de los encofrados es muy difícil. Elementos estructurales horizontales en los que es muy importante la autonivelación. Elementos estructurales muy altos, de gran esbeltez y muy fuertemente armados. De acuerdo con el ensayo del embudo en V, los hormigones se clasifican de la siguiente forma: Clase AC V1 AC V2 AC V3 Escurrimiento, UNE Criterio alternativo: Embudo en V, UNE ,5seg < T50 8seg 10seg Tv 20seg 2seg < T50 8seg 6seg Tv 10seg T50 2seg 4seg Tv 6seg Tabla 1.6. Clases de viscosidad. Anejo EHE. De acuerdo con la resistencia al bloqueo, los hormigones se clasifican en: 1414 Clase Exigencia Anillo J, UNE De caja en L, UNE Si TM>20mm ó djf df 50mm, con 0,80, con 2 AC RB1 80 espesor(huecos) 100mm anillo de 12 barras barras Si TM<20mm ó djf df 50mm, con 0,80, con 3 AC RB2 60 espesor(huecos) 80mm anillo de 20 barras barras Tabla 1.7. Clases de resistencia al bloqueo. (Anejo 17 EHE 08, 2008). Los hormigones se clasifican en función del índice de estabilidad visual IEV según las indicaciones de la Tabla 1.8. IEV No hay segregación ni lechada bordeando el hormigón en el resultado final del 0 ensayo de extensión de flujo No hay mortero desprendido de la pasta, pero hay algo de segregación o 0,5 burbujas de aire en la superficie No hay segregación en la masa de hormigón, pero hay pequeño asentamiento o 1 burbujas de aire Empieza a aparecer una pequeña banda de mortero alrededor de la masa de 1,5 hormigón 2 Dicha banda de mortero puede llegar a estar en el orden de 10 mm Indica evidencia de segregación. La banda de mortero alrededor de la masa total 3 puede superar los 10 mm Tabla 1.8. Clasificación según el IEV. (Anejo 17 EHE 08, 2008) HRF El Anejo 14 de la EHE 08 tipifica los hormigones de acuerdo con el siguiente formato: donde: T R / f R1 R3 / C / TM TF /A T: indicativo que será HMF en el caso de hormigón en masa, HAF en el caso de hormigón armado y HPF en el caso del hormigón pretensado. R: resistencia característica a compresión especificada, en N/mm 2. f: Indicativo del tipo de fibras que será A en el caso de fibras de acero, P en el caso de fibras poliméricas y V en el caso de fibra de vidrio. R1, R3: resistencia característica residual a flexotracción especificada fr,1,k y fr,3,k, en N/mm2. C: letra inicial del tipo de consistencia. TM: tamaño máximo del árido, en mm. TF: longitud máxima de la fibra, en mm. A: designación del ambiente. 1515 En cuanto a las resistencias residuales a flexotracción características especificadas, se recomienda utilizar la siguiente serie siempre que supere el valor mínimo exigido en 30.5: 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 En la cual las cifras indican las resistencias residuales a flexotracción características especificadas del hormigón a 28 días, expresadas en N/mm2. Cuando las fibras no tengan función estructural los indicativos R1 y R3 deberán sustituirse por: CR en el caso de las fibras para control de retracción, RF en el caso de fibras para mejorar la resistencia al fuego y O en otros casos. En el caso de hormigones designados por dosificación se recomienda el siguiente formato: donde: T D G/f/C/TM/A G: es el contenido de fibra, en kg/m3 de hormigón, prescrito por el peticionario. En este caso deberá garantizarse que el tipo, dimensiones y características de las fibras coincidan con los indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares HAC con fibras. La EHE 98 indica cómo tipificar un hormigón y la nueva EHE 08, en sus Anejos 14 y 17, indica cómo tipificar un HRF y un HAC, respectivamente. Pero en ningún caso se dice cómo se tipificaría un hormigón autocompactante al que se le añadieran fibras. Por ello, a continuación, se propone una tipificación para el caso particular de un hormigón autocompactante con fibras: donde: T R / f R1 R3 / AC / TM TF /A T: indicativo que será HMF en el caso de hormigón en masa, HAF en el caso de hormigón armado y HPF en el caso del hormigón pretensado. R: resistencia característica a compresión especificada, en N/mm 2. f: Indicativo del tipo de fibras que será A en el caso de fibras de acero, P en el caso de fibras poliméricas y V en el caso de fibra de vidrio. R1, R3: resistencia característica residual a flexotracción especificada fr,1,k y fr,3,k, en N/mm2. AC: consistencia autocompactante. TM: tamaño máximo del árido, en mm. TF: longitud máxima de la fibra, en mm. A: designación del ambiente. Así, por ejemplo, podría darse un hormigón autocompactante con fibras con la siguiente tipificación: 1616 HAF 30 / A 2 2 / AC / /IIIa Cálculo. Propiedades del hormigón endurecido. El comportamiento en términos de resistencias, durabilidad y demás prestaciones en estado endurecido del HAC puede considerarse similares a las de un HC de igual relación A/C y los mismos materiales. El comportamiento del HAC a edad temprana, podría presentar algunas variaciones en propiedades como la retracción y/o alteraciones en el tiempo de fraguado y un retraso en la ganancia de resistencia inicial (compresión y tracción), por, en general, dosis mayores de finos y aditivos. En aplicaciones donde el módulo de elasticidad, la retracción por secado o la influencia puedan ser factores críticos y el contenido en pasta o árido grueso varíe de forma sustancial sobre el normalmente utilizado, estas propiedades deben ser analizadas mediante ensayos especificados o la consulta de textos especializados. En general, las diferencias con el HC son suficientemente pequeñas y permiten utilizar para el HAC la formulación incluida en el Articulado de la EHE (mismas longitudes de anclaje de las armaduras activas y pasivas, iguales criterios para especificar la resistencia mínima del hormigón y el mismo tratamiento de las juntas de construcción). En cuanto al HRF, la adición de fibras de acero influye sobre las propiedades mecánicas de morteros y hormigones, en todos los modos de agotamiento (ACI Comité 544, 1988 a), resultando especialmente afectadas las resistencias a cortante, a tracción, a flexotracción, al impacto y a la fatiga; la tenacidad; el modo de rotura, y el control de la fisuración de la matriz (Traina, 1991). Así pues resulta obvia la necesidad de analizar cómo afecta la inclusión de fibras de acero al comportamiento mecánico del material compuesto bajo la acción de diferentes estados tensionales (Chern, 1992) Módulo de deformación longitudinal del hormigón. Debido a que los HAC contienen un mayor volumen de pasta que el hormigón de compactación convencional, y teniendo en cuenta que el módulo de elasticidad de la pasta es menor que el de los áridos, se podría prever un módulo de deformación ligeramente menor (entre un 7% y un 15%) para el caso del HAC (Anejo 17. EHE 08). A falta de datos experimentales, puede calcularse el módulo de deformación del HAC utilizando la formulación del articulado de la Instrucción EHE para el hormigón de compactación convencional. Cuando se requiera un conocimiento detallado del valor del módulo de deformación longitudinal, se pueden hacer determinaciones experimentales de dicho valor, al igual que se hace cuando se utiliza hormigón de compactación convencional (Anejo 17. EHE 08, 2008). En cuanto al HRF la EHE 08 no aporta ninguna recomendación. 1717 Retracción del hormigón. En general, para el HAC es de aplicación la formulación del Artículo 39.7 de la EHE. No obstante, debido a su composición, puede presentarse una mayor retracción, que debe considerarse como se indica a continuación. Debido a que el HAC tiene una mayor cantidad de finos en su composición y una alta resistencia frente a la segregación, el material prácticamente no exuda agua durante la puesta en obra. Si bien teóricamente este aspecto resulta positivo, en la práctica el efecto puede resultar inverso, ya que muchas veces es el agua de exudación la que compensa el agua que se evapora en estado fresco y, consecuentemente, evita la fisuración por retracción plástica. De esta manera, debido a las bajas relaciones agua/ligante que en general se consideran, cobra especial importancia el curado del HAC, especialmente en estructuras con altas relaciones superficie/volumen. En el HAC, más fácilmente que en el hormigón tradicional (HT), puede darse una combinación de factores que podrían conducir a una significativa retracción endógena; un contenido de cemento superior y el uso de un cemento más fino (conducentes a un mayor calor de hidratación), la mayor cantidad de material fino en general y las bajas relaciones agua/finos. La utilización de cenizas volantes y/o filler calizo puede contribuir a la reducción de la retracción endógena. Si la retracción endógena del material es un parámetro significativo para la función de la estructura, deberá ser evaluada para la mezcla en cuestión durante un periodo de tiempo no menor a 3 meses a través de ensayos de laboratorio sobre probetas selladas inmediatamente después del desmolde. De manera equivalente a lo que sucede con el HT, un alto contenido de cemento conducirá a un mayor calor de hidratación, una consecuente dilatación y una posterior retracción térmica, lo cual en elementos de mediana o gran masa podría resultar crítico de cara a la fisuración. Se deben emplear las mismas precauciones que para el HT. Si la retracción por secado del material es un parámetro significativo para la función de la estructura, deberá ser evaluada para la mezcla en cuestión durante un periodo de tiempo no menor a 6 meses a través de ensayos de laboratorio sobre probetas expuestas a una atmósfera controlada (Anejo 17. EHE 08, 2008). En cuanto al HRFA, se ha demostrado que las deformaciones debidas a la retracción del HT son del mismo orden de magnitud que las del HRFA. Sin embargo, cabe mencionar, que si se impide la deformación manteniendo las dimensiones de la pieza constantes (retracción restringida) se logra que las tensiones de tracción aumenten más lentamente en el caso de los HRFA. Mediante esta reducción del 1818 aumento de las tensiones de tracción se consigue que disminuya el riesgo de fisuración produciéndose un menor número de fisuras en el caso de que fisurase el HRFA. Partiendo de lo anterior, se puede aumentar de modo significativo la distancia entre juntas de contracción (ACI Committee 544, 1988). Según Laurence (Laurence et al, 2000), las fibras tienen poca o ninguna influencia en los valores de retracción no restringida. El empleo de macrofibras conformadas de acero en morteros de reparación, pueden ayudar a controlar significativamente la fisuración inducida por la retracción en el largo plazo (las fisuras aparecen más tarde, tienen una media de abertura y espaciamiento menor y forman una red más discontínua). La durabilidad de capas delgadas de espesor puede por lo tanto ser mejorada con el empleo de dichas fibras Fluencia del hormigón. En general, para el HAC puede utilizarse la formulación incluida en el Artículo 39.8 de la EHE 08. El comportamiento en fluencia del HAC puede considerarse equivalente al de un HT de igual relación A/C. Aunque para el mismo nivel resistente podrían producirse deformaciones ligeramente mayores si el secado al aire es permitido, esta diferencia puede desaparecer a causa del mayor refinamiento de la estructura de poros del HAC. En aplicaciones donde la fluencia pueda ser un factor crítico, esta propiedad deberá ser tenida en cuenta durante el proceso de dosificación y verificada mediante ensayos específicos en laboratorio sobre probetas expuestas a una atmósfera controlada (Anejo 17. EHE 08, 2008). Las deformaciones debidas a la fluencia en un HRFA son del orden de magnitud de las del hormigón convencional. En el empleo de fibras sintéticas para uso estructural, el fabricante deberá aportar el coeficiente de fluencia del hormigón, mediante contrastación experimental de los resultados (Anejo 14. EHE 08) Resistencias mecánicas. En el HAC el valor de la resistencia a compresión es una referencia imprescindible. La evolución de la resistencia a compresión con el tiempo puede considerarse equivalente a la de un HT. Sin embargo, se deberá tener en cuenta, en algunos casos, la posibilidad de un retraso en la ganancia de resistencia inicial debido a las dosis mayores de aditivos utilizados. Para la resistencia a tracción pueden hacerse las mismas consideraciones que para la resistencia a compresión. Por lo tanto, pueden aplicarse las relaciones entre 1919 ambas resistencias propuestas por el Artículo 39.1 de la EHE 08 para la resistencia a tracción y a flexotracción. (Anejo 17. EHE 08). Según Fernández Gómez (Fernández Gómez, 2008), se puede indicar lo siguiente: Con los mismos materiales, y dosificando para una misma relación A/C un hormigón convencional y un hormigón autocompactante, las propiedades mecánicas que se obtienen son semejantes en ambos casos, e incluso ligeramente mejores en el hormigón autocompactante. La predicción de propiedades mecánicas de la Instrucción EHE es bastante precisa, y representa ambos tipos de hormigones por igual. En la resistencia a flexotracción el valor obtenido experimentalmente es inferior al que se deduciría de la aplicación de la Instrucción EHE. El valor de la retracción es similar en ambos hormigones, aunque ligeramente inferior en el autocompactante. La Instrucción EHE infravalora ligeramente la retracción. Los valores de las deformaciones en vigas construidas con los dos tipos de hormigón presentan una evolución en el tiempo semejante, pareciendo tener mayores deformaciones por fluencia el hormigón convencional. Los resultados muestran que al igual que HT, el volumen de pasta tiene un ligero efecto sobre la resistencia a compresión en los HAC. Por otra parte, la relación A/C influye fuertemente en la resistencia a compresión. El módulo de elasticidad, como en HT, disminuye conforme aumenta el contenido de pasta y disminuye con el aumento de la relación A/C. La comparación de los resultados obtenidos para HAC y HT difiriendo sólo en la cantidad de superplastificante, indica que el modo de colocación no influye de forma importante en los valores de resistencia a compresión y módulos de elasticidad (Pineaud et al., 2005). Klug y Holschemacher, tras llevar a cabo diversos ensayos en hormigón autocompactante (HAC) y hormigón tradicional (HT) llegaron a las siguientes conclusiones: La resistencia de un hormigón autocompactante (HAC) y de un hormigón tradicional (HT) son similares si se comparan bajo las mismas condiciones, el HAC muestra resistencias más altas con la misma relación agua/cemento. Aunque esta relación, todavía no está del todo clara. El desarrollo de la resistencia del hormigón en el tiempo es similar. Las desviaciones se deben al tipo de filler empleado. La dependencia de la geometría de la probeta en la resistencia a compresión sólo es apreciable comparada con la relación bien conocida del HT. Sin embargo, este hecho es objeto de revisión. La resistencia a la tracción por compresión diametral (splitting) en HAC alcanza valores un 40% más grandes que para el HT. El módulo de elasticidad del HAC es ligeramente más bajo, pero dentro de la mitad superior de los límites estandarizados. 2020 Las deformaciones por retracción del HAC son un 50% más altas, especialmente en los hormigones de más de 28 días. El comportamiento frente a la adherencia, es algo mejor en el HAC, pero esta idea es polémica. De esto se puede concluir que no hacen falta reglas de diseño extra para HAC, sin embargo, se deben de tener en consideración las restricciones que se pueden añadir a los estándares. (Klug et al., 2003). Domone (Domone, 2007) en su trabajo presenta resultados de ensayos, analizados y comparados sobre propiedades mecánicas de resistencia (compresión y tracción), procesos de fractura, módulo elástico, adherencia de acero y propiedades estructurales. Las conclusiones más importantes a las que se llegaron fueron: Los resultados de resistencia a compresión mostraron: - la diferencia de resistencias entre árido grueso triturado y rodado fue más pequeña para HAC que para HT; - la relación entre resistencias en probeta cilíndrica y probeta cúbica varía sobre 0.8 en resistencias de 30 MPa a 1 en resistencias de 90 MPa; las resistencias más bajas son mayores que los valores utilizados para HT; - los finos limosos, adición utilizada habitualmente en HAC, contribuye significativamente a la resistencia en edades mayores o iguales a 28 días. La relación entre resistencias a tracción y a compresión para HAC es similar a la del HT, donde la gran mayoría de resultados de rotura por splitting en probetas cilíndricas para ambos tipos de hormigón fallaron en la mitad superior del rango sugerido por el Eurocódigo 2 (EC2). El módulo elástico del HAC puede ser un 40% más bajo que el HT, para bajas resistencias a compresión, pero la diferencia se reduce hasta llegar a un 5% para altas resistencias ( MPa). Hay resultados conflictivos en cuanto a la rigidez y la ductilidad del HAC. Los ensayos de mecánica de fractura en hormigón, muestran que el HAC podría tener una rigidez similar o menor que el HT, pero los ensayos de comportamiento estructural en elementos de hormigón armado indican mayor ductilidad, particularmente en columnas. Sin embargo, sólo se han llevado a cabo un limitado número de ensayos en esta área. La adherencia del acero de armar y de pretensar en HAC, es similar al HT. La variación de las propiedades in situ en elementos estructurales de HAC es similar a HT, pero en HAC el diseño de mezclas es el factor más importante para una buena ejecución, mientras que en HT la ejecución es más crítica. El comportamiento de los elementos de HAC armados y pretensados es el esperado de acuerdo con sus propiedades, por ejemplo, capacidades de carga similar dan flechas ligeramente mayores que el equivalente en HT. Por tanto, los ensayos llevados a cabo nos muestran que se pueden emplear las mismas reglas de diseño que para HT. (Domone, 2007). La segregación de HT es principalmente el resultado de una insuficiente vibración que puede ser causada por varias razones. El uso de HAC es especialmente 2121 ventajoso cuando la forma del encofrado o la distribución espacial del armado dificultan la apropiada compactación del HT. Considerando la microestructura, HAC experimenta una menor disminución en la densidad de la pasta en estado endurecido a lo largo de la interfaz de transición, que la experimentada por el HT. (G. Heirman y L. Vandewalle, 2003). Proske y Graubner, estudiaron la influencia de los áridos gruesos en las propiedades del HAC. La forma y el tamaño de los áridos podrían ser caracterizados como parámetros, medidos con métodos foto ópticos. Se encontró una correlación entre la esfericidad de la sombra proyectada y la densidad de compacidad de las partículas. El enfoque analítico tuvo en cuenta el tamaño de las partículas. Los ensayos de optimización mostraron que el requerimiento de pasta y de volumen de mortero depende principalmente del grado de compacidad de los áridos. Por razones económicas se debería lograr una alta compacidad de los áridos. Aunque el comportamiento frente al bloqueo tendría que ser considerado. Para satisfacer los diferentes requisitos se dio una propuesta sobre la separación de las barras en el ensayo del anillo japonés. Las propiedades resistentes del estado endurecido, así como, el comportamiento deformacional estaban influidos significativamente por los áridos, aunque generalmente hay un impacto indirecto en el mortero y el contenido de pasta. Utilizando los análisis foto ópticos de partículas para la determinación de la densidad de compacidad, existe la necesidad de diferenciar entre los distintos grados de rugosidad de las superficies. Especialmente se necesita seguir investigando en la resolución óptima de los resultados. Para estructuras de hormigón armado se debe de cuantificar el grado de bloqueo en el diseño de las mezclas. Respecto a la robustez y el riesgo de sedimentación, se deberá investigar más acerca de la influencia del árido, especialmente su dimensión, densidad y forma. (Proske y Graubner). Daboud et al. (Daboud, 2003), estudiaron el anclaje y el comportamiento frente a la fisuración del HAC, tras dicho estudio llegaron a las siguientes conclusiones: El HAC parece ser más sensible a la rugosidad de la barra. Pero este resultado necesita un estudio más avanzado para mostrar una posible relación entre adherencia y HAC, y barras lisas y diseño de mezcla. En términos de ancho de fisura y separación entre fisuras no se observaron diferencias significativas entre HAC y HT. En resumen, Fernández Gómez et al., aseguran que, con los mismos materiales, y dosificando para una misma relación A/C un hormigón tradicional (HT) y un hormigón autocompactante (HAC), las propiedades mecánicas que se obtienen son semejantes en ambos casos, e incluso ligeramente mejores en el HAC. Pero por otra parte, Domone y Klug, añaden que, el módulo elástico del HAC es ligeramente más bajo, pero dentro de la mitad superior de los límites estandarizados. En cambio, algunos autores añaden que no hay diferencias entre estos hormigones. Pineaud et al. argumentan que, habiendo comparado HAC y HT difiriendo sólo en la cantidad de superplastificante, se puede asegurar que el modo de colocación no influye de forma 2222 importante en los valores de resistencia a compresión y módulos de elasticidad. Además, Klug et al. añaden que la resistencia de un HAC y de un HT son similares si se comparan bajo las mismas condiciones. Por otra parte, la resistencia del HRF se refiere a la resistencia de la unidad de producto o amasada y se obtiene a partir de los resultados de ensayo de rotura a flexotracción, en número igual o superior a tres, realizados sobre probetas prismáticas de ancho igual a 150 mm, altura igual a 150mm y largo igual a 600mm, de 28 días de edad, fabricadas, conservadas y ensayadas de acuerdo con UNE EN (EHE 08, 2008). Cuando el elemento a diseñar tenga un canto inferior a 12,5 cm, o cuando el hormigón presente endurecimiento a flexión, con resistencia residual a flexotracción f R,1d superior la resistencia a tracción f ct d, se recomienda que las dimensiones de la probeta, y el método de preparación se adapten para simular el comportamiento real de la estructura, y el ensayo se realice en probetas no entalladas. Al efecto de asegurar la homogeneidad de una misma unidad de producto, el recorrido relativo de un grupo de tres probetas (diferencia entre el mayor resultado y el menor, dividida pro el valor medio de las tres), tomadas de la misma amasada, no podrá exceder el 35%. Los criterios planteados en la EHE 08 para obtener el valor de la resistencia a tracción f ct, a partir de los resultados del ensayo de tracción indirecta son válidos siempre que se refieran al límite de proporcionalidad. En solicitaciones de compresión, el diagrama tensión deformación del hormigón con fibras no se modifica respecto al del articulado de la EHE 08, ya que se puede considerar que la adición de las fibras no varía de forma significativa el comportamiento del hormigón en compresión. El Comité 544 de la ACI (1988), asegura también que la adición de fibras de acero en el hormigón suele producir incrementos o descensos poco significativos de la resistencia a compresión del material. Del ensayo propuesto en UNE EN se obtiene el diagrama carga abertura de fisura del hormigón (figura 1.10). A partir de los valores de carga correspondiente al límite de proporcionalidad (F L ) y a las aberturas de fisura 0,5mm y 2,5mm (F 1 y F 3 respectivamente), se obtiene el valor de resistencia a flexotracción (f ct,fl ) y los valores de resistencia residual a flexotracción correspondientes: f R1 y f R3 (Anejo 14. EHE 08). 23 23 Figura Abertura de fisura frente carga. Figura A14.1. EHE 08 Aplicando el esfuerzo de compresión en dirección paralela a la de hormigonado la resistencia es mayor que aplicando el esfuerzo a la dirección ortogonal (Bonzel, 1986). En el hormigón sin fibras hay una primera fase prácticamente elástica, seguida de una microfisuración de la matriz que conduce rápidamente a la rotura frágil del material. Con fibras, según el tipo y volumen de éstas, el comportamiento puede ser muy distinto (Absi, 1994): 1. Fase casi lineal: Esta fase es previa a la microfisuración de la matriz, y resulta muy similar a la del hormigón sin fibras. 2. Fase curva ascendente: Se trata de la fase en la cual el hormigón se fisura y las fibras comienzan a traccionarse. 3. Rama descendente: en la que el esfuerzo es soportado por las fibras que cosen las fisuras. Los mayores efectos de las fibras sobre el hormigón en los referente a la resistencia a compresión son un incremento significativo de la deformación correspondiente a la máxima tensión de compresión aplicada (ACI Comité 544, 1988 a) y una pendiente bastante menor de la rama descendente (Kosaka, 1985). Ello confiere al material compuesto mayor tenacidad, creciente con el volumen de fibras empleado (Craig, 1984) (Otter, 1986). La tenacidad del HRFA convencional disminuye (Kosaka, 1985) cuando: a) Se aplica la carga en dirección ortogonal a la de vertido del hormigón. b) Se aumenta la esbeltez de las probetas, tal como se muestra la figura c) Se reduce la esbeltez de las fibras y, así, su resistencia al arrancamiento ó pull out. d) Disminuye la resistencia de las fibras, especialmente cuando estas presentan una esbeltez elevada 24 24 Figura Tenacidad creciente con el volumen de fibras. En cuanto a la resistencia a tracción decir que, la adición de fibras de acero convencional modifican, en tracción directa, el diagrama tensión deformación del HRFA, provocando una caída brusca de la carga al fisurarse el mismo, pero por otro lado la rama descendente presenta una pendiente mucho menor donde la resistencia residual es aportada por las fibras ancladas a los laterales de las fisuras. Figura Tensión vs. Alargamiento Estado Límite de Agotamiento frente a Cortante. Debido al menor contenido de árido grueso, y en general de menor tamaño máximo, los HAC presentan una superficie de fisura más lisa que la de los HT de la misma resistencia. Esto reduce ligeramente la componente resistente de trabazón. En cualquier caso el cálculo puede realizarse con la formulación del articulado para HT. Es interesante observar que todas las precauciones planteadas sobre estos temas están basadas sobre la hipótesis de que el HAC tiene una dosificación eminentemente diferente a la del HC. Estas dosificaciones pueden ser muy similares en el caso de los HAC de menores exigencias de autocompactabilidad por lo que las diferencias de comportamiento esperables para éstos también serán mucho menores. 25 25 Sólo en aquellos hormigones con alto contenido en finos y pocos gruesos podrán presentar un comportamiento algo diferente al del HC. Debashis et al, tras los estudios realizados llegaron a las siguientes conclusiones (Debashis, 2005): El HAC alcanzó una resistencia última a cortante más alta que el HT para resistencias a compresión comparables. Esto se atribuye al hecho de que el HAC tiene una mejor microestructura que el HT. Las vigas de HAC y HT muestran un comportamiento frágil. Esto debe ser tenido en cuenta en los diseños. El porcentaje de aumento en la resistencia última a cortante de las vigas de HAC con edad superiores es mayor que en vigas de HT. Esto se debe al hecho de que el HAC gana más resistencia a compresión después de los 28 días que el HT. Hegger et al. (Hegger, 2005) tras el análisis de sus ensayos concluyeron que: Para vigas sin armado transversal, la capacidad a cortante de las vigas de HAC y HT no difiere. Los esfuerzos de cortante podrían ser transferidos a través de las fisuras bajo pequeños niveles de carga. Para vigas de HAC fabricadas con una cuantía de armado baja o media, el comportamiento a cortante es similar al del HT. La capacidad portante a cortante de las vigas de HAC con alta cuantía de armado es ligeramente inferior que la correspondiente a vigas de HT con la misma cuantía de armado. Burgueño et al., hicieron ensayos en probetas Z para estudiar el comportamiento frente a cortante. Las probetas pueden verse en la Figura Figura Geometría de las probetas armadas empleadas en los ensayos. Los resultados con las probetas de HAC muestran una clara diferencia en la fricción por cortante. Los diseños con altos contenidos en pasta tienen una menor fricción por cortante comparándolo con mezclas con altos contenidos en árido grueso. Comparativamente, el hormigón tradicional tiene la mayor capacidad de resistir 2626 cortante por fricción. Por otra parte, la respuesta frente a cortante de las vigas, puede cambiar dependiendo de las proporciones en la mezcla de HAC. La viga con alto contenido en árido grueso (SCC3) tuvo mayores rigideces por cortante. Finalmente, decir que la diferencia entre las mezclas puede afectar al comportamiento en estado endurecido, por ejemplo, engranamiento de áridos y respuesta frente a cortante de elementos estructurales, aunque los resultados todavía necesitan ser más analizados. (Burgueño, 2005). Tras el ensayo de vigas y el análisis de resultados Choulli et al. (Choulli, 2005), llegaron a las conclusiones: El cortante último del HT en las vigas ensayadas superó en un 12% al valor obtenido en las vigas de HAC para la misma resistencia a compresión del hormigón y a igualdad del resto de parámetros. Los mecanismos de resistencia a cortante para vigas con HAC han quedado prácticamente inalterados por el tipo de hormigón. Las vigas con HAC han mostrado casi la misma rigidez que el HT en la rama lineal. En cambio, en la rama post fisurada, el HAC tiene menor rigidez que el HT. Las vigas de HAC mostraron ductilidades más altas que las vigas de HT. El uso de hormigón autocompactante no cambia el patrón de fisuras, pero reduce la carga de fisuración y el ancho de fisuras en comparación con el HT. El pretensado alto proporciona más resistencia a cortante y da lugar a la formación de más fisuras, pero reduce ligeramente la ductilidad. La contribución de la armadura longitudinal del alma en el cortante último no es significativa para este tipo de elemento, en cambio este refuerzo proporciona mejor control de fisuras. Las predicciones de la Instrucción EHE, el Eurocódigo EC2, el código ACI y el método elaborado por Cladera y Marí han sido claramente conservadoras en la estimación de la resistencia última a cortante de las vigas. El más conservador dentro de los métodos usados para la estimación del cortante último fue la instrucción EHE para las vigas con menor nivel de pretensado y el Eurocódigo 2 para vigas con el mayor nivel del pretensado. La fórmula ACI ofrece para las 12 vigas, la mejor correlación. Los ensayos han mostrado que la EHE y el Eurocódigo 2 subestiman la contribución de las fuerzas del pretensado en la resistencia a cortante. El programa Response 2000 proporciona los valores con menor dispersión. (Youssef Choulli, Antonio R. Marí y Antoni Cladera, 2005). Por otra parte, se pueden deducir que en las mismas condiciones de armado (armado pasivo, pretensado o pretensado sin tesar) las vigas con HAC alcanzaron cargas últimas análogas a las de HT, no existiendo diferencia en cuanto a resistencia a cortante. Existe diferencia de comportamiento en el modo de rotura entre HT y HAC al aparecer una fisura horizontal que no existe en el caso de HT. Esta fisura puede explicarse por una menor adherencia del hormigón con la barra corrugada y por una menor resistencia frente a tensiones tangenciales y, por tanto, frente al rasante. El cortante último en las vigas pretensadas es la suma de tres mecanismos: el cortante 2727 del mecanismo de celosía, más el resistido por efecto arco y el compensado por el pretensado. Otra forma de entender el doble mecanismo de celosía arco es considerar la inclinación de las bielas tras la plastificación de la armadura de cortante. Estos mecanismos se han presentado en todos los casos. (C. J. De la Cruz, J. Turmo, R. Gettu, B. Barragán y G. Ramos, 2008). Como se ha podido observar, existen distintos puntos de vista acerca del comportamiento frente al esfuerzo cortante en HAC. Debashis et al., aseguran que el HAC alcanza una resistencia última a cortante más alta que el HT para resistencias a compresión comparables, y esto lo atribuye al hecho de que el HAC tiene una mejor microestructura que el HT. También, añaden que, el porcentaje de aumento en la resistencia última a cortante de las vigas de HAC con edades superiores es mayor que en vigas de HT y dicen que esto se debe al hecho de que el HAC gana más resistencia a compresión después de los 28 días que el HT. Por el contrario, algunos aseguran que el HAC tiene un peor comportamiento. Hegger et al., concluyen que la capacidad portante a cortante de las vigas de HAC con alta cuantía de armado es ligeramente inferior que la correspondiente a vigas de HT con la misma cuantía de armado. Según Burgueño et al., el HT tiene la mayor capacidad de resistir cortante por fricción. Según Choulli et al., se ha detectado una reducción de la capacidad resistente a cortante de las vigas de HAC. Aún así, son muchos más los que aseguran que no hay diferencias en el comportamiento. Según, Schiessl et al., en términos de abertura de fisura y separación entre fisuras no se observaron diferencias significativas entre HAC y HT. Debashis et al., dicen que tanto las vigas de HAC, como las de HT, muestran un comportamiento frágil. Hegger et al., asegura que, para vigas de HAC fabricadas con una cuantía de armado baja o media, el comportamiento a cortante es similar al del HT. Y, la conclusión de De la Cruz et al., es que para las mismas condiciones de armado, las vigas de HAC alcanzaron cargas últimas análogas a las de HT, no existiendo diferencia en cuanto a resistencia a cortante. Finalmente, Burgueño y Choulli, coinciden en que, la diferencia entre las mezclas puede afectar al comportamiento en estado endurecido, por ejemplo, engranamiento de áridos y respuesta frente a cortante de elementos estructurales, por tanto, concluyen en que conviene estudiar el efecto que las diferentes dosificaciones del HAC puede tener en la resistencia última a cortante. En cuanto al HRF, el modelo de cortante es similar entre vigas con armadura transversal y vigas reforzadas con fibras (Serna, 1984). Cabe resaltar que las fibras aumentan el efecto pasador, denominado como dowel action, de la armadura longitudinal y la resistencia a tracción generada a través de las fisuras oblicuas. El aumento de dicha resistencia a tracción y del efecto pasador provoca un incremento de la resistencia a cortante. Dicho incremento de la resistencia a corte depende de muchos factores. Entre ellos se puede citar: 1. La cuantía de armadura de tracción: Al aumentar dicha cuantía aumenta también la resistencia a cortante a primera fisura oblicua y la resistencia última a cortante. 2828 2. La relación a/d, es decir el cociente entre la distancia a desde el punto de aplicación de la carga hasta el eje de apoyo y d que es el canto útil de la pieza de hormigón que se esté tratando. Cuanto mayor es la relación anterior, menor será la resistencia a cortante y por otro lado mayor será el incremento en resistencia a cortante aportado por las fibras. 3. La resistencia a tracción indirecta, que se obtiene del conocido ensayo brasileño. El aumento de la resistencia a tracción indirecta supone un aumento en la resistencia a esfuerzo cortante. 4. El canto útil d de las vigas. Cuanto mayor es el canto útil de una sección menor será la resistencia a cortante de la misma. Por otro lado, tras la realización de ensayos experimentales, se ha concluido que la resistencia a corte en piezas lineales, tales como vigas, aumenta si: 1. Aumenta el contenido de fibras que se añaden como refuerzo. 2. Aumenta la esbeltez de las fibras que se adicionan. 3. Se aumenta la resistencia a compresión de la matriz. 4. Se utilizan fibras con adherencia mejorada. La incorporación de fibras de acero convencional al hormigón supone un incremento de deformabilidad del material compuesto tanto en el momento de iniciarse la fisuración como en el agotamiento. Dicho incremento de deformabilidad aumenta con la resistencia de la matriz, y con el contenido en fibras de la misma pero sobre todo con su esbeltez. Así, la adición de fibras dota al compuesto de cierta tenacidad a cortante del orden de 5 a 11 veces superior a la del hormigón sin fibras. En hormigones de alta resistencia, el aumento de dicha deformabilidad es más reducido. Mediante el uso combinado de fibras de acero convencional y de armaduras transversal para el refuerzo a cortante como estribos se consiguen notables incrementos de la ductilidad. A continuación se realizará un estudio comparativo entre los diferentes autores estudiados haciendo énfasis en como la adición de fibras mejora la ductilidad ó la fisuración. También se recogerá aquellos autores que en su formulación han introducido parámetros que luego servirán de base para otros estudios como la relación a/d (luz de cortante/ canto útil), la introducción del factor fibra (F), como la adición de las fibras afecta a la resistencia a cortante y otros aspectos de importancia. El factor fibra, F, fue introducido por primera vez por Narayanan y Kareem en 1984 mediante la siguiente formulación: 2929 L D F = * V * f D f Donde: L es la longitud de la fibra. D es el diámetro de la fibra. L/D es la esbeltez de la fibra. Vf es el volumen de fibras. Df es el factor de unión de las fibras que puede variar desde 0,5 a 1 dependiendo de la geometría de la fibra y de la matriz de hormigón. Consultando la bibliografía sobre propuestas de criterio de cálculo a cortante de vigas con HRF se diferencian dos tendencias claras. La primera tendencia es aquella que relaciona directamente la adición de las fibras con la resistencia a cortante de la viga. No se recoge en la formulación las características de las fibras y la resistencia a cortante se obtendrá a partir de ensayos experimentales. En este primer grupo se encuentran los autores: Serna, Swamy & Bahia, Imam & Vanderwalle; Casanova, Rossi & Schaller; Lim y Oh; Gustafsson & Noghabai; Khuntia, Stojadinovic & Goel; Rilem TC; Minelli; CNR DT; Parra Montesinos y Anejo de fibras de la futura EHE. El segundo grupo de autores es aquel que incluye en su formulación las características de las fibras tales como su longitud, su volumen ó el diámetro de las mismas. Tales características vienen recogidas en un factor denominado factor fibra (F). Los autores que pertenecen a este segundo grupo son: (Mansur, 1991); (Narayanan, 1987); (Darwish, 1987); (Ashour, 1991); (Wafa, 1997); (Swamy, ) y (Chiam, 1993). 30 30 Tabla 1.9. Comparativo de los autores analizados en relación al HRF. En el Capítulo 2 se desarrollan con más detalle los criterios de cálculo de los elementos fabricados con estos materiales. 31 Mostrar más
Tema 9: Tipos de hormigón y aplicaciones. 1. Hormigón en masa, armado y pretensado. 2. Hormigones avanzados: A. ligeros, B. con fibras cortas C. de altas prestaciones. A. Alta resistencia B. Autocompactantes Más detalles ANFAH - Comité Técnico
EHE-08 HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE. Definición en la EHE-08: Es aquel hormigón que, como consecuencia de una dosificación estudiada y del empleo de aditivos superplastificantes específicos, se compacta por Más detalles BEATRIZ BARRAGÁN RAJO PES0809
INTRODUCCIÓN y control de calidad. Métodos de llenado bombeo del HAC. Alta fluidez o capacidad de relleno Habilidad de paso Estabilidad frente a la segregación VENTAJAS DEL HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE: y Más detalles NUEVOS HORMIGONES EN LA EHE-08 Hormigones Especiales
3º Congreso Iberoamericano sobre hormigón autocompactante Avances y oportunidades Madrid, 3 y 4 de Diciembre de 2012 Diseño optimizado y caracterización de hormigones autocompactantes reforzados con fibra Más detalles Control durante el suministro del Hormigón fresco:
Control durante el suministro del Hormigón fresco: control documental, y control de la docilidad Aurora Ortega El control de la calidad del comprende: CONTROL PREVIO AL SUMINISTRO. no es objeto de esta Más detalles Tema 10: HORMIGONES. Hormigones 1
Tema 10: HORMIGONES Definición. Factores de los que depende las características del hormigón. Dosificación: Esquema general. Relación agua/cemento. Tamaño máximo del árido. Consistencia del hormigón. Cantidad Más detalles ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FIBRA DE POLIPROPILENO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FIBRA DE POLIPROPILENO MPH FIBER 31 MPH FIBER es una fibra de Polipropileno para refuerzo, estudiada para ser adicionada a morteros y hormigones con una dispersión totalmente Más detalles Contracción por secado del concreto
el concreto en la obra problemas, causas y soluciones editado por el instituto mexicano del cemento y del concreto Agosto 2006 Contracción por secado del concreto 7 Ilustraciones: Felipe Hernández s e Más detalles BASF Construction Chemicals España, S.L. Admixture Systems Carretera del Mig, 219 08907 L Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Confección, transporte y BASF Construction Chemicals España, S.L. Admixture Systems Carretera del Mig, 219 08907 L Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Tel.: 93 261 61 00 Fax: 93 261 62 19 www.basf-cc.es Más detalles NEWCRETE. Hormigón autocompactante con árido reciclado y fibras de acero
NEWCRETE Hormigón autocompactante con árido reciclado y fibras de acero INTRODUCCIÓN Proyecto de investigación INNOVADOR, tanto desde el punto de vista técnico como ambientalmente. Sin experiencias previas Más detalles RECOMENDACIONES PARA LA PUESTA EN OBRA DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN IMPRESO PAVIPRINT
BOLETÍN TÉCNICO: RECOMENDACIONES PARA LA PUESTA EN OBRA DEL PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO PAVIPRINT RECOMENDACIONES PARA LA PUESTA EN OBRA DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN IMPRESO PAVIPRINT A.- CAPA DE APOYO Más detalles Jornada Técnica 2007 HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE. José Antonio Rodríguez Departamento Técnico Admixture Systems
Jornada Técnica 2007 HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE José Antonio Rodríguez Departamento Técnico Admixture Systems Introducción INTRODUCCIÓN Durabilidad del hormigón y puesta en obra La durabilidad del hormigón, Más detalles CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS Características generales de las estructuras hidráulicas Las estructuras hidráulicas deben ser estancas La mayor parte de los líquidos conducidos Más detalles sistema RINOL CONDUCTIL Pavimentos SIN JUNTAS.
sistema RINOL CONDUCTIL Pavimentos SIN JUNTAS. 1.-Introducción. En estos últimos años los pavimentos industriales han cobrado una gran importancia debido a la implantación estratégica de la distribución, Más detalles CAPITULO 5. CALIDAD DE LOS COMPONENTES DE LA MAMPOSTERIA
CAPITULO 5. CALIDAD DE LOS COMPONENTES DE LA MAMPOSTERIA 5.1. MAMPUESTOS Los mampuestos integrantes de Muros Resistentes se clasifican según los siguientes tipos: - Ladrillos cerámicos macizos - Bloques Más detalles Palabras-clave: Estados Límites; Flexión; Ductilidad; Esfuerzo Cortante.
Francisco Aguirre 1 & Álvaro Moscoso 2 Este estudio comprende el ensayo de 2 vigas de Hormigón Armado a flexión. Los resultados obtenidos son comparados con los fundamentos teóricos del comportamiento Más detalles SEGURIDAD ESTRUCTURAL en obras de FÁBRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN a través de 13 cuestiones.
V MAÑANA DE LA EDIFICACIÓN 2008. COATTM SEGURIDAD ESTRUCTURAL en obras de FÁBRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN a través de 13 cuestiones. Ramón Gesto de Dios, arquitecto. Técnico Control Proyectos CPV Profesor Más detalles Recomendaciones para la utilización de hormigón con fibras
ANEJO 14 Recomendaciones para la utilización de hormigón con fibras 1 Alcance Las prescripciones y requisitos incluidos en el articulado de esta Instrucción se refieren a hormigones que no incorporan fibras Más detalles Ensayo a Flexión de Vigas de Hormigón con Incorporación de Agregados Reciclados. Natalia Alderete (1) Ing. Marcelo Barreda (2) ; Prof.
Ensayo a Flexión de Vigas de Hormigón con Incorporación de Agregados Reciclados Natalia Alderete (1) Ing. Marcelo Barreda (2) ; Prof. Jorge Sota (2) LEMaC Centro de Investigación Vial Área: Estructuras Más detalles de cemento Armado 250 275 300 300 325 350 325 325 350 350 300 325 300 (kg/m 3 ) Pretensado 275 300 300 300 325 350 325 325 350 350 300 325 300
DOSIFICACIÓN DE HORMIGONES Los métodos de dosificación de hormigones tienen por finalidad encontrar las proporciones en que hay que mezclar a los diferentes componentes de los mismos para conseguir mezclas Más detalles 4. ANÁLISIS DE RESULTADOS TRAS EL ENSAYO EN LABORATORIO DE LAS PROBETAS EN Z Y LAS VIGAS.
4. ANÁLISIS DE RESULTADOS TRAS EL ENSAYO EN LABORATORIO DE LAS PROBETAS EN Z Y LAS VIGAS. 4.1. ANALISIS DE RESULTADOS EN PROBETAS DE ACOMPAÑAMIENTO. Durante la fabricación de las probetas y de las vigas Más detalles Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio Corrección de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio Instrucción de hormigón estructural (EHE-08)
LIBRERÍA CICCP Almagro, 42-4ª planta 28010 Madrid Tel. 913 083 409, ext. 272/298 Fax 913 199 556 libreria@ciccp.es www.ciccp.es EHE-08 Hormigón Estructural. 200 normas UNE. Contiene la Instrucción y las Más detalles EJECUCION Y CONTROL DE CALIDAD. PLAN Y PROGRAMA DE CONTROL. CONTROL DE PROYECTO Y CONTROL DE CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid La Nueva EHE : Control de Recepción y Ejecución de las Estructuras de Hormigón Armado en Edificación EJECUCION Y CONTROL DE CALIDAD. PLAN Más detalles CAPÍTULO VI ENSAYOS DEL CONCRETO AL ESTADO ENDURECIDO. En el estado endurecido el concreto de alta densidad no necesitan
ENSAYOS DEL CONCRETO AL ESTADO ENDURECIDO Introducción. En el estado endurecido el concreto de alta densidad no necesitan diseñarse para resistencias de compresión más altas de 14MPa. Para Concreto Estructural, Más detalles Curso Internacional de Normativas del Hormigón/Concreto Estructural. según la norma EHE-08
Curso Internacional de Normativas del Hormigón/Concreto Estructural Versión imprimible Prescripciones para el hormigón según la norma EHE-08 RESPONSABILIDADES: El contenido de esta obra elaborada por ZIGURAT Más detalles NUEVOS HORMIGONES EN LA EHE-07. FYM - Italcementi Group 1
NUEVOS HORMIGONES EN LA EHE-07 FYM - Italcementi Group 1 Un motivo para la revisión de la Instrucción: la incorporación de nuevos hormigones Hormigones con fibras (Anejo 14) Hormigones reciclados (Anejo Más detalles PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO 1. DEFINICIÓN Se define como pavimento de hormigón impreso al resultado de la aplicación de un mortero endurecedor, generalmente Más detalles Por qué usar la fibra de alto rendimiento Fibrofor High Grade? FIABLE.
Por qué usar la fibra de alto rendimiento Fibrofor High Grade? FIABLE. 2 / 3 Indice Ventajas de calidad Resistencia a compresión 4 Resistencia a flexo-tracción 5 Características de las fisuras producidas Más detalles DURABILIDAD DEL HORMIGÓN RECICLADO
CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 2012 Hormigón reciclado: hacia una construcción más sostenible CURSOS DE VERANO 2012 DURABILIDAD DEL HORMIGÓN RECICLADO CARLOS THOMAS GARCÍA 1 DISEÑO DE Más detalles AUTOCOMPACTANTE. CRITERIOS PARA SU UTILIZACIÓN MANUEL BURÓN MAESTRO DR. INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE. CRITERIOS PARA SU UTILIZACIÓN MANUEL BURÓN MAESTRO DR. INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS INSTITUTO ESPAÑOL DEL CEMENTO Y SUS APLICACIONES JAIME FERNÁNDEZ GÓMEZ DR. INGENIERO Más detalles Cemento. Agregados. Concreto Premezclado. Concreto premezclado. Catálogo de Productos. Holcim Concretos
Cemento. Agregados. Concreto Premezclado. Concreto premezclado Catálogo de Productos Holcim Concretos Concreto Premezclado Concretos Normales........................................................... Más detalles PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PLACAS DE HORMIGÓN CELULAR CURADO EN AUTOCLAVE YTONG PARA FORJADOS Y CUBIERTAS
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PLACAS DE HORMIGÓN CELULAR CURADO EN AUTOCLAVE YTONG PARA FORJADOS Y CUBIERTAS 1.) Definición de las partidas de obra objeto de este pliego de condiciones: Suministro y colocación Más detalles DATOS DE LOS MATERIALES PARA EL PROYECTO
TÍTULO 5º CÁLCULO Con ormato: Arriba: 4 cm, Distancia del encabezado desde el borde: 1,27 cm, Distancia del pie de página desde el borde: 1 cm CAPÍTULO VIII DATOS DE LOS MATERIALES PARA EL PROYECTO Artículo Más detalles 1.1. Nombre comercial: XIFEROL 1.2. Uso normal: Aditivo para hormigones, morteros y pastas de
FICHA TÉCNICA Normativa UNE EN 934-2:2010+A1:2012 1. Identificación y uso del producto 1.1. Nombre comercial: XIFEROL 1.2. Uso normal: Aditivo para hormigones, morteros y pastas de cemento. 2. Características Más detalles DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DIAGONAL Y DE LA RIGIDEZ A CORTANTE DE MURETES DE MAMPOSTERÍA DE BARRO Y DE CONCRETO
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DIAGONAL Y DE LA RIGIDEZ A CORTANTE DE MURETES DE MAMPOSTERÍA DE BARRO Y DE CONCRETO 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN Esta Norma Mexicana establece los métodos Más detalles Requisitos de Código para Hormigón Estructural (ACI 318M-99)
aci Instituto Americano del del Hormigón ACI ACI Farmington Hills, Michigan, USA USA Seminario sobre el el Código ACI ACI 318-99 Mayo del del año año 2000 Requisitos de Código para Hormigón Estructural Más detalles EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE HORMIGONES ELABORADOS CON DISTINTOS TIPOS DE AGREGADOS PARA SU EMPLEO EN CALZADA DE HORMIGÓN
EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE HORMIGONES ELABORADOS CON DISTINTOS TIPOS DE AGREGADOS PARA SU EMPLEO EN CALZADA DE HORMIGÓN XV CONGRESO ARGENTINO DE VIALIDAD Y TRÁNSITO Mar del Plata Más detalles PUERTO DE ALGECIRAS HORMIGÓN SUMERGIDO EN SU AMPLIACIÓN
PUERTO DE ALGECIRAS HORMIGÓN SUMERGIDO EN SU AMPLIACIÓN Revista Cemento Año 3, Nº 15 Este trabajo sobre el hormigón sumergido refleja la puesta en obra de la ampliación del Puerto de Algeciras en sus fases Más detalles DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN UNIDAD DE GARANTÍA DE CALIDAD
RECOMENDACIONES PARA LA REDACCION DE: PLIEGOS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA HORMIGONES AUTOCOMPACTANTES HAC DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN UNIDAD DE GARANTÍA DE CALIDAD VERSIÓN FEBRERO 07 GRUPO Más detalles 5 Conclusiones. Los principales objetivos de este trabajo de tesis, ya expuestos en la Introducción, son:
157 5 Los principales objetivos de este trabajo de tesis, ya expuestos en la Introducción, son: 1) Diseñar un método de clasificación visual por resistencia para la madera aserrada de Eucalyptus grandis Más detalles POLIETILENO DE ALTA Y BAJA DENSIDAD
Universidad de Chile Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas Departamento de Ingeniería Química y Biotecnología IQ5432- Tecnología de Materiales Plásticos POLIETILENO DE ALTA Y BAJA DENSIDAD SOY PAZ Más detalles ANÁLISIS DE DATOS CONTROL DE CALIDAD. Ing. Carlos Brunatti
ANÁLISIS DE DATOS CONTROL DE CALIDAD Ing. Carlos Brunatti Montevideo, ROU, junio 2015 Control de calidad No resulta sorprendente que el hormigón sea un material variable, pues hay muchos factores involucrados Más detalles Comprobación de una viga biapoyada de hormigón armado con sección rectangular
Comprobación de una viga biapoyada de hormigón armado con sección rectangular J. Alcalá * V. Yepes Enero 2014 Índice 1. Introducción 2 2. Descripción del problema 2 2.1. Definición geométrica........................ Más detalles LOS MORTEROS DE RECETA Y ALBAÑILERÍA. Morteros de receta
LOS MORTEROS DE RECETA Y ALBAÑILERÍA Morteros de receta Al ser composiciones experimentadas localmente, no suelen incluirse en ninguna normativa, ni tan siquiera en manuales del sector de la construcción. Más detalles PREFABRICADOS DE HORMIGÓN PILOTES DE CIMENTACIÓN. 2ª edición: Diciembre 2010
GUÍA ESPECÍFICA DE MARCADO PARA PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN PILOTES DE CIMENTACIÓN 2ª edición: Diciembre 2010 Guía ayuda marcado CE Pilotes de cimentación Página 1 de 65 Índice 0. Objeto de la Más detalles PAVIMENTOS EN VILANOVA DEL CAMÍ
REFERENCIA DE OBRA PAVIMENTOS EN VILANOVA DEL CAMÍ Hormigón autocompactante para aplicaciones convencionales BASF Construction Chemicals España, S.L. Admixture Systems Basters, 15 08184 Palau-solità i Más detalles Recomendaciones para la utilización de hormigones reciclados
ANEJO 15 Recomendaciones para la utilización de hormigones reciclados 1 Alcance Se define a los efectos de este Anejo como hormigón reciclado (HR), el hormigón fabricado con árido grueso reciclado procedente Más detalles acuerdos internacionales que México ha tenido con los demás países. Por eso la inquietud de revisar procedimientos tradicionales constructivos
1. Presentación Del Proyecto Existe hoy en día una gran demanda de construcción de naves industriales, debido a los acuerdos internacionales que México ha tenido con los demás países. Por eso la inquietud Más detalles (REDACCION DADA EN LA ORDEN FOM/1382/02, incluye CORRECCION DE ERRATAS) 400 CUNETAS DE HORMIGON EJECUTADAS EN OBRA
(REDACCION DADA EN LA ORDEN FOM/1382/02, incluye CORRECCION DE ERRATAS) 400 CUNETAS DE HORMIGON EJECUTADAS EN OBRA 400.1 DEFINICION Cuneta de hormigón ejecutada en obra es una zanja longitudinal abierta Más detalles 6.1 ESTUDIO DE LA CAMPAÑA EXPERIMENTAL ARAMIDA
ESTUDIO DE RESULTADOS CAPITULO 6 En el presente capítulo, se presenta el análisis de resultados de las campañas experimentales Aramida y Carbono. Previamente a esto, ha sido procesada la información de Más detalles Productos de uso profesional. Tecnología para el hormigón
Productos de uso profesional Tecnología para el hormigón SP21 Súperplastificante indicado para pisos industriales de hormigón y otras aplicaciones. Ferrosil K20 Acelerante de fragüe y anticongelante para Más detalles 4- CUANTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES TRANSMITIDAS POR LA CIMENTACIÓN AL TERRENO 5- ESTADO DE TENSIONES SOBRE EL CIMIENTO DIMENSIONADO
INDICE DE MEMORIA DE CIMENTACION 1- ANTECEDENTES 2- DESCRIPCIÓN DE LA CIMENTACIÓN 3- NORMATIVA UTILIZADA 4- CUANTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES TRANSMITIDAS POR LA CIMENTACIÓN AL TERRENO 5- ESTADO DE TENSIONES Más detalles lumicret imp ficha técnica f 02/03 rev.: mayo 2008
producto uso Endurecedor para pavimento impreso sobre hormigón Nuevos pavimentos de hormigón impreso descripción El Lumicret-impreso es un pavimento a base de cemento Portland, áridos seleccionados, pigmentos Más detalles ENSAYO DE UNA VIGA RECTANGULAR PARA FALLA POR CORTANTE CON ESTRIBOS VERTICALES E INCLINADOS RAFAEL MANJARREZ HERRERA. MANUEL GOMEZ PEREZ OCTAVIO OTERO
ENSAYO DE UNA VIGA RECTANGULAR PARA FALLA POR CORTANTE CON ESTRIBOS VERTICALES E INCLINADOS RAFAEL MANJARREZ HERRERA. MANUEL GOMEZ PEREZ OCTAVIO OTERO ING CIVIL UNIVERSIDAD DE SUCRE FACULTAD DE INGENIERÍA Más detalles INFORMACIÓN TÉCNICA MORTERO TRUCCSA - PIEDRA
INFORMACIÓN TÉCNICA MORTERO TRUCCSA - PIEDRA 1. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 1.1. Detalles constructivos Revestimiento monocapa continuo para acabado y protección frente al agua de lluvia de muros de fachada Más detalles Ensayos de hormigón endurecido: determinación de la resistencia a compresión de probetas.
González,E.yAlloza,A.M. Ensayos de hormigón endurecido: determinación de la resistencia a compresión de probetas. FUNDAMENTO Las probetas se comprimen hasta rotura en una máquina de ensayo de compresión. Más detalles Capítulo 3 PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS MATERIALES
Fundamentos de la Tecnología de Materiales 1 TEMA 1 Capítulo 3 PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS MATERIALES Fundamentos de la Tecnología de Materiales 2 Podemos clasificar los materiales en base a sus aplicaciones. Más detalles Objetivos docentes del Tema 10:
Tema 10: Muros 1. La construcción masiva 2. Tipos de muros 3. Muros de fábrica 4. Muros homogéneos 5. Muros a base de paneles prefabricados 6. Comportamiento mecánico y estabilidad de los muros 7. Estabilidad Más detalles hormigones y morteros
CONSTRUCCIÓN I Plan de Estudios 2002 hormigones y morteros hormigones y morteros 4.1. Características generales. Los componentes: aglomerantes, áridos, agua, aditivos. 4.2. El hormigón. Relación agua/cemento. Más detalles 2. Gancho de asidero para halar: Debe ser de varilla corrugada No 6 de hierro galvanizado, con dimensiones según esquema 3.
09-1 NORMATIVIDAD ASOCIADA: NTC 1393 y 673; ASTM A4, A43, C39, E10, E1 y E140. GENERALIDADES. Esta especificación tiene por objeto establecer los requisitos que deben cumplir las tapas y anillos de material Más detalles Tema 11:Vigas, pilares y pórticos
Tema 11:Vigas, pilares y pórticos 1. Vigas. El trabajo a flexión: canto y rigidez. 2. Pilares. El trabajo a compresión y el Pandeo. 3. Uniones de elementos estructurales lineales: nudos. 4. El pórtico Más detalles Losas de Concreto Reforzado con Fibras de Acero 1
Losas de Concreto Reforzado con Fibras de Acero 1 CAPITULO I CONCRETO REFORZADO CON FIBRAS 1.1 HISTORIA Y EVOLUCION El Concreto u hormigón como es llamado también en otros países, durante el siglo XX ha Más detalles Resistencia a la flexión del concreto?
Resistencia a la flexión del concreto? Ing Carolina García Ccallocunto 29 Febrero del 2012 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN UTILIDAD DEL ENSAYO A LA FLEXIÓN Los diseñadores de pavimentos utilizan las teorías basadas Más detalles Adhesivo epoxi tixotrópico de dos componentes Construcción
Hoja de Datos de Producto Edición 05/10/2009 Identificación n. 7.1.2 Versión n. 2 Sikadur -31 CF Sikadur -31 CF Adhesivo epoxi tixotrópico de dos componentes Construcción Descripción del Producto Usos Más detalles Capitulo 2 - OBJETIVOS. 2.1 Introducción 2.2 Objetivos Generales. 2.2.1 A nivel documental 2.2.2 A nivel experimental. 2.3 Objetivos Específicos
Capitulo 2 - OBJETIVOS 2.1 Introducción 2.2 Objetivos Generales 2.2.1 A nivel documental 2.2.2 A nivel experimental 2.3 Objetivos Específicos -Objetivos- 5 CAPITULO 2 OBJETIVOS 2.1- INTRODUCCION Teniendo Más detalles Fundamentos de Diseño Estructural Parte I - Materiales. Argimiro Castillo Gandica
Fundamentos de Diseño Estructural Parte I - Materiales Argimiro Castillo Gandica Fundamentos básicos Formas de falla Por sobrecarga (resistencia insuficiente) Por deformación excesiva (rigidez insuficiente) Más detalles Cualidades Físicas y Mecánicas de los Agregados Reciclados de Concreto. Aplicación en Concretos
Cualidades Físicas y Mecánicas de los Agregados Reciclados de Concreto. Aplicación en Concretos por José M. Gómez, Luis Agulló y Enric Vázquez RESUMEN Las propiedades a largo plazo, como la contracción Más detalles ÍNDICE CONTROL DE CALIDAD
ÍNDICE CONTROL DE CALIDAD 1.- INTRODUCCIóN 2.- RESPONSABILIDADES 3.- CAMBIOS EN EL PROYECTO 4.- ORGANIZACIóN Y FUNCIONES DE LA DIRECCIóN DE OBRA 5.- DOCUMENTACIóN GENERADA 6.- PROGRAMA DE ENSAYOS 6.1.- Más detalles CAPÍTULO 2 COLUMNAS CORTAS BAJO CARGA AXIAL SIMPLE
CAPÍTULO 2 COLUMNAS CORTAS BAJO CARGA AXIAL SIMPLE 2.1 Comportamiento, modos de falla y resistencia de elementos sujetos a compresión axial En este capítulo se presentan los procedimientos necesarios para Más detalles Este documento incluye las modificaciones de las revisiones de Tricalc 9.0, no incorporadas aún al Manual de Instrucciones
Este documento incluye las modificaciones de las revisiones de Tricalc 9.0, no incorporadas aún al Manual de Instrucciones Tricalc 9.0.10, 12/10/2015 Compatibilidad con revisiones anteriores Como es habitual, Más detalles Comparativa de la Tenacidad entre Hormigón Convencional, Hormigón reforzado con Fibras de Acero y Hormigón Reforzado con Fibras de Polipropileno.
0 Comparativa de la Tenacidad entre Hormigón Convencional, Hormigón reforzado con Fibras de Acero y Hormigón Reforzado con Fibras de Polipropileno. 1 AGRADECIMIENTOS. Quiero agradecer a Ildefonso Lucea Más detalles 18 Sistemas de losas que trabajan en dos direcciones
18 Sistemas de losas que trabajan en dos direcciones ACTUALIZACIÓN PARA EL CÓDIGO 2002 Hay un pequeño cambio en el artículo 13.3.8.5 del Capítulo 13: ahora para las barras inferiores de las franjas de Más detalles EVALUACIÓN DE LA SUBRASANTE
EVALUACIÓN DE LA SUBRASANTE CONTENIDO Exploración de la subrasante Definición del perfil y delimitación de áreas homogéneas Determinación de la resistencia o respuesta de diseño para cada área homogénea Más detalles ELABORACIÓN Y CURADO DE ESPECIMENES DE CONCRETO
ESPECIMENES DE CONCRETO Pagina 1 de 8 I.- Objetivo : Describir la metodología que utiliza el laboratorio experimental de ingeniería para la elaboración y curado en la obra de especimenes utilizados para Más detalles MICROPILOTES Y PILOTES INSTRUMENTADOS EN PROFUNDIDAD
V CONGRESO DE 1/10 MICROPILOTES Y PILOTES INSTRUMENTADOS EN PROFUNDIDAD Javier RIPOLL GARCÍA-MANSILLA Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Ripoll Consulting de Ingeniería S.L. Director javierripoll@ripollconsulting.com Más detalles CATÁLOGO FIBRAS DE ACERO PARA EL REFUERZO DEL HORMIGÓN
CATÁLOGO FIBRAS DE ACERO PARA EL REFUERZO DEL HORMIGÓN RIMSA METAL TECHNOLOGY Nuestra empresa ofrece una amplia variedad de fibras de acero para el refuerzo del hormigón, para aplicación en pavimentos Más detalles CFGS CONSTRUCCION METALICA MODULO 246 DISEÑO DE CONSTRUCCIONES METALICAS
CFGS CONSTRUCCION METALICA MODULO 246 DISEÑO DE CONSTRUCCIONES METALICAS U.T. 1.- MATERIALES EMPLEADOS EN CONSTRUCCION METALICA En esta Unidad de Trabajo vamos a realizar una introducción a los materiales Más detalles ANEXO V. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
ANEXO V. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 1 EL CONTROL DE RECEPCION DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS 2 CONTROL DE EJECUCION 3 CONTROL DE LA OBRA TERMINADA Anexo V. Plan de Control Más detalles JORNADA DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS URBANOS DE HORMIGÓN DISEÑO DE JUNTAS
JORNADA DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS URBANOS DE HORMIGÓN DISEÑO DE JUNTAS Ing. Diego H. Calo Dpto. Técnico de Pavimentos 16-17 de Octubre de 2013 Ciudad Autónoma de Buenos Más detalles Panel PST Pavimentos con Soporte Técnico
Suelos Panel PST Pavimentos con Soporte Técnico Panel PST Pavimentos con soporte técnico Soporte de colocación directa bajo pavimentos de tarima flotante, de madera o estratificados, constituído por paneles Más detalles CAPÍTULO 3: EL CONCRETO ELABORADO CON CEMENTO PÓRTLAND.
56 CAPÍTULO 3: EL CONCRETO ELABORADO CON CEMENTO PÓRTLAND.... 56 Requisitos para intemperismo.... 69 Requisitos de colocación.... 70 Procedimiento para el proporcionamiento.... 71 CAPÍTULO 3: EL CONCRETO Más detalles REPARACIÓN DE UN PASO SUPERIOR EN VILALBA (LUGO)
REFERENCIA DE OBRA REPARACIÓN DE UN PASO SUPERIOR EN VILALBA (LUGO) Hormigón autocompactante para ejecuciones complejas BASF Construction Chemicals España, S.L. Admixture Systems Basters, 15 08184 Palau-solità Más detalles CONTRACCIÓN POR SECADO DE MORTEROS DE CEMENTO PORTLAND I.N.V. E 326 07
CONTRACCIÓN POR SECADO DE MORTEROS DE CEMENTO PORTLAND I.N.V. E 326 07 1 OBJETO 1.1 Este método de la prueba cubre la determinación del cambio en la longitud al secar barras de mortero elaboradas con cemento Más detalles Hormigón Hi-Tech 100% agregados de reciclado
PAVIMENTOS Y RENOVACIÓN DE SUELOS. Hormigón Hi-Tech 100% agregados de reciclado PAVIFLUID 30 + ACABADO PAVICEM DESCRIPCIÓN / Piedra reconstituida, cemento, fibras, aditivos orgánicos. APLICACIONES / - Más detalles ENSAYOS DE AGREGADOS PARA HORMIGONES
Estudio de Materiales II ENSAYOS DE AGREGADOS PARA HORMIGONES ENSAYOS DE AGREGADOS PARA HORMIGONES Considerando que el hormigón está formado por dos fases: la pasta de cemento hidratado y el agregado; Más detalles Adhesivo epóxico tixotrópico de dos componentes
Construcción Hoja técnica de producto Edición 05/06/2012 N de identificación: 01 04 02 03 001 0 000039 Sikadur -31 CF Adhesivo epóxico tixotrópico de dos componentes Descripción del producto Sikadur -31 Más detalles LOSAS CONSTRUIDAS CON VIGUETAS PRETENSADAS Y BLOQUES
LOSAS CONSTRUIDAS CON VIGUETAS PRETENSADAS Y BLOQUES Este tipo de losas, es muy común en la construcción actual de viviendas unifamiliares (realización de viviendas en Country, Duplex, etc.). Las principales Más detalles CAPITULO IV PROBETAS SOMETIDAS A FLEXIÓN
CAPITULO IV PROBETAS SOMETIDAS A FLEXIÓN Para poder determinar el aporte real que podrían hacer las fibras obtenidas del PET reciclado dentro de un material compuesto, se decide hacer unas probetas de Más detalles GARAGE DE BLOQUES DE HORMIGÓN
GARAGE DE BLOQUES DE HORMIGÓN INFORMACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURAS I E 2 Las construcciones de bloques de hormigón satisfacen las condiciones esenciales requeridas por la edificación moderna. En efecto, Más detalles BEKAERT. Dramix. Fibras de acero para el refuerzo del hormigon. Dramix LA IDEA CONSTRUCTIVA
Dramix Fibras de acero para el refuerzo del hormigon Dramix LA IDEA CONSTRUCTIVA Dramix Fibras de acero para el refuerzo del hormigón Dramix, fibras encoladas en peines: es la única garantía para una distribución Más detalles . Posibilidad de modelar y adaptar el refuerzo. . Elevad a durabilidad. interior. Simplicidad y velocidad de colocación. a la forma más compleja
Simplicidad y velocidad de colocación. Posibilidad de modelar y adaptar el refuerzo Aplicable tanto en el exterior como en el. Elevad a durabilidad a la forma más compleja interior SISTEMA DE REFUERZO Más detalles Especificaciones y directrices para el Hormigón autocompactable - HAC
EFNARC achieving the highest standards Especificaciones y directrices para el Hormigón autocompactable - HAC Febrero de 2002 EFNARC, Association House, 99 West Street, Farnham, Surrey GU9 7EN, UK Tel.: Más detalles Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) Durabilidad
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) Durabilidad Página 1. Durabilidad del hormigón y de las armaduras (Artículo 37º)... 1 1.1. Generalidades... 1 1.1.1. Consideración de la durabilidad en la fase Más detalles Concreto y Acero. Refuerzos en muros
Refuerzos en muros Los elementos de soporte principal de la vivienda son básicamente los muros, que se construyen con mampostería, es decir, que se colocan piezas sólidas o huecas, pegadas con mortero. Más detalles ESFUERZOS EN PAVIMENTOS RÍGIDOS
ESFUERZOS EN PAVIMENTOS RÍGIDOS CONTENIDO Introducción Esfuerzos producidos por cambios de temperatura Esfuerzos producidos por cambios de humedad Esfuerzos producidos por las cargas del tránsito Presencia Más detalles ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALESPARA OBRAS DE ACERAS, SOLERAS Y SOLERILLAS...II.C-1
CAPITULO II.C ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALESPARA OBRAS DE ACERAS, SOLERAS Y SOLERILLAS...II.C-1 1. VEREDAS DE H.C....II.C-1 1.1 ENTRADA DE VEHÍCULOS...II.C-1 1.2 TOLERANCIAS Y MULTAS...II.C-2 2. SOLERAS Más detalles UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO
UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO Introducción Ventajas de la compactación Métodos de compactación Teoría de la compactación Pruebas de Suelo Elección del metodo de compactación Recomendaciones sobre Más detalles FORMACIÓN COMPLEMENTERIA PREVENCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE PARA VIAS SENA
CABEZOTES O CABEZALES DE SALIDA. Se recomienda construir cabezales de concreto en todas las descargas de los sistemas de drenaje subsuperficial del pavimento, ya que ellos protegen de daño las tuberías Más detalles Ficha de Patología de la Edificación
31 Introducción En esta segunda parte, como ya adelantamos en la ficha anterior, haremos referencia a las técnicas de prevención y de reparación más usuales para paliar los daños que pueden producirse Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: Artículo 39
 Artículo 39
 Artículo 39
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 13